TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 하중 또는 체적변화 등에 의한 콘크리트의 균열 제어를 목적으로 사용하는 섬유보강 콘크리트의 재료 및 시공에 대한 일반적이고 기본적인 사항을 규정한다.
(2) 강섬유, 유리섬유, 탄소섬유 등의 무기계 섬유와 아라미드섬유, 폴리프로필렌섬유, 비닐론섬유, 나일론섬유 등의 유기계 섬유 등 콘크리트 보강용 섬유는 사용할 섬유보강 콘크리트의 물리적 및 역학적 성능시험과 구조성능에 미치는 영향에 대한 확인시험 후 책임기술자의 승인을 받아 사용하여야 한다.
내용없음.
·KCI-SF102 강섬유 보강 콘크리트의 강섬유 혼입률 시험 방법
·KCI-SF103 강섬유 보강 숏크리트의 강섬유 혼입률 시험 방법
·KCI-SF105 강섬유 보강 콘크리트의 압축강도 및 압축인성 시험 방법
·섬유보강 콘크리트(fiber reinforced concrete) : 보강용 섬유를 혼입하여 주로 인성, 균열 억제, 내충격성 및 내마모성 등을 높인 콘크리트
·섬유 혼입률(fiber volume fraction) : 섬유보강 콘크리트 1 ㎥ 중에 포함된 섬유의 용적백분율(%)
1.4 섬유보강 콘크리트 일반
(1) 섬유보강 콘크리트의 시공은 소요의 품질이 얻어지도록 재료, 배합, 비비기 설비, 시공 관리 등에 대하여 충분히 고려하여 실시하여야 한다.
(1) 제품 자료
(2) 그 밖의 사항은 KCS 14 20 10(1.5)의 해당요건에 따른다.
1.6 섬유보강 콘크리트의 품질
(1) 섬유보강 콘크리트는 소요의 강도, 인성, 내구성, 수밀성, 강재를 보호하는 성능, 작업에 적합한 워커빌리티를 가지고, 품질의 변동이 작은 것이어야 한다.
2.1.1 시멘트 및 골재
(1) 시멘트는 KS L 5201에 적합한 것이어야 한다.
(2) 골재는 KCS 14 20 10(2.1.3, 2.1.4)의 품질기준에 적합한 것이어야 한다.
2.1.2 보강용 섬유
(1) 강섬유는 KS F 2564의 기준에 적합한 것이어야 한다. 특히 초고성능 섬유보강 콘크리트(UHPFRC:Ultra-high performance fiber reinforced concrete)에 사용되는 강섬유의 인장강도는 2,000 MPa 이상이어야 한다.
(2) 시멘트계 복합재료용 섬유로 강섬유, 유리섬유, 탄소섬유 등의 무기계 섬유와 아라미드섬유, 폴리프로필렌섬유, 비닐론섬유, 나일론섬유 등의 유기계 섬유를 사용할 수 있다.
(3) 상기 (1) 이외의 강섬유를 사용하는 경우에는 그 품질을 확인하여 사용 방법을 충분히 검토하여야 한다.
2.2.1 배합
(1) 섬유보강 콘크리트의 배합은 소요의 품질을 만족하는 범위 내에서 단위수량을 될 수 있는 대로 적게 되도록 정하여야 한다.
(2) 섬유의 형상, 치수 및 혼입률은 섬유보강 콘크리트의 압축강도, 휨강도 및 인성 등의 요구성능을 고려하여 정하는 것을 원칙으로 한다.
(3) 배합의 표시 방법은 KCS 14 20 10(2.2.11) 에 의하며, 여기에 섬유의 형상, 치수 및 섬유 혼입률을 명시하여야 한다.
2.2.2 비비기
(1) 섬유보강 콘크리트는 소요의 품질이 얻어지도록 충분히 비벼야 하며 비비기 시간은 시험에 의해 정한다.
(2) 믹서는 강제식 믹서를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
(3) 섬유를 믹서에 투입할 때에는 섬유를 콘크리트 속에 균일하게 분산시킬 수 있는 방법으로 하여야 한다.
(1) 강섬유 이외의 재료에 대한 품질관리 및 검사는 KCS 14 20 10에 따른다.
(2) 강섬유의 품질관리 및 검사는 표 2.3-1에 따른다.
표 2.3-1 강섬유의 품질 검사

종류

항목

시험·검사 방법

시기·횟수

판정기준

강섬유

품질

KS F 2564

공사착수 전, 공사 중 및 종류가 변했을 때

KS F 2564
(1) 섬유보강 콘크리트의 시공은 KCS 14 20 01 및 KCS 14 20 10(3.1) 의 규정에 따른다.
(1) 섬유보강 콘크리트의 운반은 KCS 14 20 10(3.2) 에 따른다.
(1) 섬유보강 콘크리트의 타설은 KCS 14 20 10(3.3)에 따른다.
(1) 섬유보강 콘크리트의 양생은 KCS 14 20 10(3.4)에 따른다.
(1) 소요 품질을 갖는 섬유보강 콘크리트를 시공하기 위하여 콘크리트의 재료, 기계 설비, 시공 방법, 완성 후의 콘크리트 구조물 등, 공사 전반에 걸쳐 품질관리 및 검사를 실시하여야 한다.
(2) 검사는 소요 품질을 갖는 콘크리트 구조물이 시공되었는지를 확인하기 위하여 필요한 시험을 실시하여 그 결과가 판정기준에 적합하면 합격으로 한다.
3.5.2 굳지 않은 콘크리트의 품질 검사
(1) 섬유 혼입률 이외의 품질 검사는 KCS 14 20 10(3.5)에 따른다.
(2) 강섬유 혼입률에 대한 품질 검사는 표 3.5-1에 따른다.
표 3.5-1 강섬유 혼입률에 대한 품질 검사

항목

시험·검사 방법

시기·횟수

판정기준

강섬유 혼입률

KCI-SF102

강도용 시험체를 채취할 때와 품질변화를 보였을 때

허용오차(%)

±0.5

강섬유 혼입률 (숏크리트)

KCI-SF103

강도용 시험체를 채취할 때와 품질변화를 보였을 때

허용오차(%)

±0.5
3.5.3 굳은 콘크리트의 품질 검사
(1) 휨강도 및 인성에 대한 품질 검사는 표 3.5-2에 따른다.
(2) 휨강도 및 인성 이외에 품질 검사는 KCS 14 20 10(3.5)의 규정에 따른다.
표 3.5-2 휨강도 및 인성에 대한 품질 검사

항목

시험·검사 방법

시기·횟수

판정기준

휨강도 및 휨인성계수

KS F 2566

강도용 시험체를 채취할 때와 품질변화를 보였을 때

설계할 때에 고려된 휨인성지수 값에 미달할 확률이 5 % 이하일 것

압축인성

KCI-SF105

강도용 시험체를 채취할 때와 품질변화를 보였을 때

설계할 때에 고려된 압축인성 값에 미달할 확률이 5 % 이하일 것